442 RECHERCHES SUR l'ÉF-ASTICITÉ DES CORPS 



gres d'inclinaison , dans les deux séries de lames qu'on pour- 

 rait tailler autour de cd et de ef, tout se confond dans le 

 voisinage de la lame perpendiculaire à l'axe XY. 



Troisième Série. 



Lavies taillées autour de la diagonale ac ^fig. i^^. et suii'ant 

 les divers azimuths du plan b e Y /^' e X , fig. 4- 



Ces lames présententdes phénomènes beaucoup plus compli- 

 qués que ceux des deux séries précédentes. On conçoit en effet 

 que cela doit être ainsi , puisque les lames parallèles à deux 

 faces adjacentes de la pyramide affectent des modes de divi- 

 sion très -différents, ce qui suppose que leur état élastique 

 diffère aussi beaucoup : par conséquent les lames perpen- 

 diculaires au plan qui passe par deux arêtes opposées de 

 l'hexaèdre devront participer des propriétés de l'une et de 

 l'autre. C'est ainsi que les lames perpendiculaires à deux 

 faces parallèles du prisme, et passant par son axe, affectent 

 une disposition de lignes nodales dans laquelle la direction 

 des plans de clivage , parallèlement à l'une des faces de la 

 pyramide, exerce une influence considérable. 



Dans les lames de cette série (fig. 4 bl^) -, ni l'un ni l'autre 

 mode de division n'est constant ; néanmoins , pour qu'on 

 puisse toujours les distinguer facilement entre eux , j'ai con- 

 tinué à les indiquer, l'un par des lignes pleines, et l'autre 

 par des lignes ponctuées. Et afin de conserver, dans toutes 

 les lames, la projection xy de l'axe parallèle à l'axe XY de 

 la fig. I", j'ai supposé ici que le cristal avait été tourné sur 

 lui-même jusqu'à ce que son arête be' fût devenue antérieure. 

 Ce qui se trouve d'ailleurs suffisamment indiqué par la figure 



